502 



rundete Aussehen, welches sie schon vor der Entfernung 

 desselben hatten. 



Farbe: schwarz, Strich: schwarz, Bruch: muschlig, 

 Härte : zwischen 3 und 4. Vor dem Löthrohr leicht schmel- 

 zend und die Kohle weiss beschlagend. 

 Die Analyse ergab : 



Schwefel 25,54 



Antimon 27,64 



Siber 3,18 



Kupfer 34,59 



Eisen 6,23 



Zink 3,43 



Summa 100,61 

 Diese Zusammensetzung entspricht ebenfalls der oben 

 für das Fahlerz angeführten Formel. 



4. Derber Bournonit von Clausthal. 

 Das zur Untersuchung angewendete Material wurde 

 von der Grube Alter Segen bei Clausthal entnommen. 



In der schwach glänzenden, licht -bleigrauen Grund- 

 masse fanden sich hauptsächhch an den Stellen, wo dieselbe 

 von Quarz- und Eisenspathschnüren durchsetzt wurde, kleine 

 Kryställchen von dunklerer Farbe und starkem Glänze aus- 

 geschieden, die grössten Theils den Habitus des sogenann- 

 ten Rädelerzes hatten. 



Bruch: uneben, ins Blättrige; Härte: etwas unter 3, 

 Die Analyse gab folgendes Resultat: 



a b i. M. 



Schwefel 18,69 18,93 18,81 

 Antimon 24,02 



Blei 40,67 



Kupfer 13,14 



Eisen 2,08 



Mangan 0,14 



Quarz 2,00 



Summa 100,74 100,84 100,88 

 Das Mangan und ein Theil des Eisens wird von bei- 

 gemengtem Eisenspath herrühren, da ich das Material zur 

 Analyse nicht ganz frei von Beimengungen erhalten konnte. 



23,56 



23,79 



39,81 



40,24 



12,65 



12,99 



2,49 



2,29 



0,19 



0,17 



3,21 



2,60 



